j3oo académie des sciences. 



» L'argent employé avait été préparé par nous et était bien exempt 

 d'autres métaux. 



» Dès nos expériences préliminaires, nous avons reconnu que l'argent 

 fondu dissolvait beaucoup plus de silicium que le plomb et le zinc; que, 

 de plus, il dissolvait ce métalloïde dès son point de fusion fixé par M. D. 

 Berlhelot à 962° ('). Mais ce qui nous a semblé beaucoup plus curieux, 

 c'est qu'une partie du silicium qui est entré ainsi en solution dans l'argent 

 et qui s'est séparé à l'état cristallisé avant la solidification du métal, pos- 

 sède une propriété qui n'appartient pas au silicium amorphe ou cristallisé, 

 préparé par les procédés de DevilUe et Caron, de Wohleret de Vigouroux. 

 Une portion de ce silicium est, en effet, soluble dans l'acide fluorhydrique. 



» On sait qu'autrefois Berzélius avait indiqué l'existence d'une variété 

 allotropique amorphe de silicium soluble dans l'acide fluorhydrique (-). 

 Maison sait aussi que, au fur et à mesure des progrès de l'analyse, un 

 certain nombre de ces variétés allotropiques des corps simples ont disparu, 

 surtout lorsqu'elles étaient amorphes. Nous rappellerons que le silicium <x 

 de Berzélius renfermait de l'hydrogène et fournissait de l'eau par sa com- 

 bustion dans le gaz oxygène (^). 



» Nous indiquerons, tout d'abord, quelle est la solubilité du silicium 

 dans l'argent fondu. 



» En saturant l'argent de silicium à des températures différentes, nous 

 avons obtenu une solubilité de ce corps simple qui a augmenté nettement 

 avec la température. De plus le silicium cristallisé recueilli dans chacune 

 de ces expériences a été soumis à l'action de l'acide fluorhydrique pur dans 

 une capsule de platine, et nous avons reconnu bientôt qu'une certaine quan- 

 tité de ce corps simple entrait rapidement en dissolution. Nous avons 

 obtenu ainsi les résultats suivants : 



Pour 100 d'argent. Soluble. Insoluble. 



à 970 Si total 9,22 dont 5,35 8,87 



à ii5o » » i^jSq » 4) 02 10,87 



à i25o » I) 19,26 » 3,66 i5,6o 



à 1470 » » 4i>46 » 6,63 34,83 



» D'après ces expériences la quantité de silicium soluble dans l'acide 



(^) D. Bektheloï, Sur les points de fusion de. l'argent et de l'or {Comptes 

 rendus, t. CXXYl, 1898, p. 473). 



(-) Berzélius, Traité de Chimie, 2" édition française, t. I, i845, p. 3o8. 



(') A'oir à ce sujet l'étude de M. Vigouroux sur la préparation du silicium amorphe 

 {Annales de Chim. et de Phys., 7^ série, t. XII, 1897, p. 9). 



